O sistema EPÓXI CATALISÁVEL LUKSCOLOR é fornecido em embalagens separadas formando um sistema de dois componentes. Chamamos de PARTE A: o Esmalte Epóxi ou o Fundo Epóxi e de PARTE B: o catalisador que é disponível nas versões AMINA ou AMIDA. A mistura das partes A + B é obrigatória para aplicação do produto. Veja em "DICAS", como se prepara a mistura. FUNDO EPÓXI CATALISÁVEL LUKSCOLOR é um fundo cinza que, depois de misturado ao catalisador, resulta num produto de alto poder de enchimento, indicado para proteção anticorrosiva e garantir a integridade de superfícies de metais ferrosos e não ferrosos (galvanizados e alumínio) e uniformizar a absorção de superfícies de alvenaria e madeira, em áreas externas e internas. OBS.: Escolha corretamente o tipo de Catalisador (Parte B) a ser utilizado com o Esmalte ou com o Fundo Epóxi. Para obter maior resistência a produtos químicos, use o Catalisador tipo AMINA e para obter maior resistência à água, use o Catalisador tipo AMIDA.
(Norma da ABNT NBR 13245) Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado: POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: Remova com escova de pêlos e pano limpo umedecido com DILUENTE PARA EPÓXI LUKSCOLOR; SUPERFÍCIES BRILHANTES: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento; MANCHAS GORDUROSAS E GRAXAS: Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar ou utilize um pano limpo umedecido com DILUENTE PARA EPÓXI LUKSCOLOR; MOFO: Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixe secar; UMIDADE: Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente; MADEIRA NOVA: Deverá estar seca. Madeiras verdes não deverão ser pintadas. Lixe até eliminar suas farpas e remova o pó. Para melhor acabamento, aplique uma demão de FUNDO EPÓXI LUKSCOLOR. A seguir, aplique MASSA PARA MADEIRA LUKSCOLOR. Lixe e remova o pó; METAIS FERROSOS NOVOS: Lixe a superfície e elimine o pó. Aplique prontamente uma a duas demãos de FUNDO EPÓXI LUKSCOLOR; FERRUGEM: Lixe até total remoção da ferrugem, limpe e remova o pó de lixamento. Aplique prontamente uma a duas demãos de FUNDO EPÓXI LUKSCOLOR. Lixe e remova o pó; AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO: Lixe a superfície e elimine o pó. Aplique prontamente uma demão de FUNDO EPÓXI LUKSCOLOR. Lixe e remova o pó; AZULEJO: Lave bem a superfície e rejuntes com água e detergente, removendo toda a gordura e mofo. Enxágue, deixe secar totalmente e aplique o ESMALTE EPÓXI LUKSCOLOR; EMBOÇO, REBOCO OU CONCRETO NOVO: Aguarde a cura (mínimo 30 dias). REPINTURA: Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, teste previamente se a pintura existente resiste ao sistema de solventes do ESMALTE EPÓXI LUKSCOLOR, aplicando numa pequena área. Caso não haja enrugamento, lixe, remova o pó e aplique o ESMALTE EPÓXI LUKSCOLOR; PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CIMENTO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS, CAIAÇÃO: Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de FUNDO PREPARADOR LUKSCOLOR. Aplique o ESMALTE EPÓXI LUKSCOLOR; IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: Repare com reboco e proceda como em "Reboco Novo". PISOS CIMENTADOS NOVOS: Aguarde a secagem e cura por 30 dias; PISOS CIMENTADOS ANTIGOS: Lave com água e detergente, enxágue e aguarde a secagem. Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.
• A reação é irreversível após a mistura e esta não poderá ser utilizada após o prazo de 6 a 8 horas;